( i45 ) 



Cela pos, voici les avantages des appareils simples, tels qu'ils ont 

 t dcrits. 



Lorsqu'on emploie un cylindre de porcelaine dgourdie destin rece- 

 voir la dissolution d'or et qu'on le plonge dans la solution d'eau sale , si 

 on l'entoure d'un autre cylindre en zinc, plongeant danslasoliilionetmis en 

 communication avec la pice dorer , il est bien vident que tous les points 

 de la surface de la pice seront galement soumis l'action du courant. 

 Pour que le dpt d'or soit parfaitement uniforme, on n'aura plus qu' 

 retourner le plus souvent possible la pice : on sera assur d'avoir alors 

 une dorure aussi uniforme que possible. 



Dans l'appareil o le cylindre en terre cuite est remplac par une 

 cloche en verre munie d'une tubulure remplie d'argile, l'action dcom- 

 posante du courant n'est pas la vrit aussi uniforme ; mais si l'on opre 

 comme ci-dessus , avec un cylindre de zinc qui entoure symtrique- 

 ment la tubulure, les courants rayonnent alors symtriquement de tous 

 les points de la surface du zinc sur la pice dorer, de sorte qu'en la renver- 

 sant trs-frquemment on doit obtenir une couche suffisamment uniforme. 

 Passons l'usage de ces appareils : j'ai soumis leur action des pices 

 d'argent, des bijoux de mme mtal, et j'ai eu constamment de beaux 

 effets de mat; aprs la mise en couleur, la teinte tait rouge, jaune ou 

 verdtre, suivant que la couche d'or dpose tait plus ou moins paisse. 

 La dorure commence d'autant plus rapidement que la surface de la pice 

 est bien polie et dcape avec une solution de potasse , puis lave avec 

 de l'acide nitrique tendu. Le mat agit plus lentement. 



Une temprature de 20 25" au plus, abrge singulirement la dure 

 de l'opration, parce que le zinc est plus fortement attaqu. Il m'est 

 arriv plusieurs fois d'obtenir une bonne dorure en moins de dix minutes; 

 mais elle n'est jamais aussi belle, sous le rapport du mat que celle qui 

 est faite la temprature ordinaire ; au surplus , c'est le propre des ac- 

 tions lentes de produire un groupement plus rgulier des molcules. 

 Sous ce rapport, la mthode que j'indique ne peut avoir que de grands 

 avantages. 



La couche d'or supporte parfaitement le bruni et adhre tellement 

 l'argent qu'on n'en enlve aucune trace apprciable dans le poli au toqr. 

 Des cylindres d'argent recouverts d'une couche paisse d'or, se tirent par- 

 faitement la filire et donnent des fils d'argent dor : preuve que l'or 

 est trs-adhreut. 



Il restait une question assez importante examiner , c'est celle relative 



C. R., 1845, i"- Semestre. (T. XIV, N^- 4.^ 20 



